ЭСБЕ/Выгарание
Выгарание (артил.). — При стрельбе из огнестрельного оружия наблюдается, как общее явление, изнашивание канала, происходящее от трения частей снаряда о стенки; в то же время в канале орудия происходят повреждения, обуславливаемые действием пороховых газов, и эти последние явления называются выгоранием. Кроме каналов, выгораниям подвержены запасы, через которые пороховые газы прорываются назад, а равно и обтюрирующие части (устраняющие прорыв газов между затворами и каналом), в случае плохой их пригонки и неправильного действия. Внешнее проявление выгорания каналов весьма характерно и заключается в том, что первоначально как бы уничтожается полировка металла, поверхность становится матовой; при дальнейшем развитии того же явления матовость последовательно переходит в шероховатость и на поверхности начинают образовываться продольные бороздки, более или менее глубокие. Иногда одиночные продольные бороздки появляются весьма скоро (в виде зигзагообразных линий), проникают на сравнительно значительную глубину металла и в этом случае разгар называется трещиновидным; иногда же выгорания развиваются постепенно и однообразно по всей окружности определенного поперечного сечения канала и, кроме продольных бороздок, получается большое число поперечных мелких надрывов металла, на поверхности канала получается как бы сетка и выгорание называется сетчатовидным; оно напоминает по строению поверхность обуглившегося дерева. Трещиновидный разгар может легко принять угрожающий характер для прочности орудия и повлечь за собой разрыв его; изнашивание канала от выгорания, связанное с увеличением его диаметра и сглаживанием нарезов, влечет за собой значительное ухудшение меткости стрельбы. В общем, всякий разгар значительно может сократить срок службы орудия (или его частей); сила, степень и быстрота сказанного явления находятся в прямой зависимости от величины порохового заряда, употребляемого для стрельбы. Ружейные стволы и артиллерийские орудия малого калибра (заряд по весу невелик) выгорают весьма медленно, между тем как большие орудия большого калибра, стреляющие большими зарядами (от 4-х и более пудов пороха на заряд), выгорают весьма быстро, и нередки примеры, когда последние приходилось снимать с вооружения после 60—100 выстрелов; между тем стоимость больших артиллерийских орудий достигает до 50 и более тысяч рублей за экземпляр. Главная причина выгорания заключается в механическом действии пороховых газов, двигающихся с большой скоростью за снарядом и частью прорывающихся в зазор между снарядом и поверхностью канала; при этом газы как бы соскабливают, вырывают и выносят частицы металла с поверхности канала. Другое объяснение явлений В. заключается в химическом действии пороховых газов при высокой температуре на металл орудия, но роль химического действия в общем развитии явлений разгара весьма незначительна по сравнению с механическим действием пороховых газов. Меры, направленные к возможному замедлению выгорания, заключаются в следующем: 1) Употребление для стрельбы более медленно горящих сортов пороха. Так называемый шоколадный порох, или порох с бурым углем, в этом отношении оказывает заметное влияние на лучшее сохранение артиллерийских орудий большого калибра. Бездымные или малодымные порохи относятся тоже к категории медленно горящих и, может быть, употребление их для стрельбы замедлит разгар каналов; но утверждать это было бы преждевременно. 2) Возможно тщательная полировка внутренней поверхности канала; шероховатость и неровности металла содействуют быстроте разгара. 3) Отсутствие резких переходов во внутренних частях канала. Каморы орудий (части канала большого диаметра, в которые при заряжании вкладывается снаряд и заряд) соединяются с каналом посредством конических скатов и в этих сечениях обыкновенно впервые обнаруживаются явления разгара; следует конические скаты делать по возможности отлогими. 4) Принятие к снарядам соответствующих обтюрирующих приспособлений (чашки или кольца), уничтожающих в момент выстрела зазор между снарядом и поверхностью канала. Опыты по определению сопротивления металлов выгораниям начались еще в эпоху чугунных, с дула заряжаемых орудий, имевших запал в стенках. Порча таких орудий обыкновенно начиналась с лучей, или трещин, образующихся вследствие выгораний у внутреннего отверстия запала. Вставка особых стержней (называемых затравочными) в запалы устранила в значительной степени быстроту разгара; при этом наиболее стойким металлом оказалась чистая красная медь. Разгар запалов чугунных орудий имел, однако, одну полезную сторону: так как чугунные орудия подвергались сравнительно частым и неожиданным разрывам при стрельбе, то состояние запала служило единственным полезным указанием на степень благонадежности орудия к дальнейшей службе. Относительно стали, ныне исключительно употребляемой на изготовление артиллерийских орудий, опытные данные указывают, что металл, имеющий грубо-кристаллическое сложение, хуже противостоит выгоранию, чем сталь со сложением мелкозернистым; вообще, чем сталь лучше обработана, тем она и более стойка в отношении разгара. Опыты, произведенные в Англии капитаном Ноблем, показывают, кроме того, что сорта мягкой стали, с меньшим содержанием углерода, представляют собой материал лучше сопротивляющийся разгару, чем твердая сталь. 5) Имея в виду явления разгара, при выборе конструкций орудий преимущества представляют орудия с внутренними стальными тонкостенными трубами, так как металл в последних может быть наиболее сильно обработан; кроме того, в случае повреждения орудия от разгара исправление, при сохранении всех остальных частей орудия, может быть произведено заменой внутренней стальной трубы.

.

ЭСБЕ:Артиллерия